848 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



2° Cette zone fragile se présente la même à partir du cuivre pur, excepté 

 dans les alliages Cu — Cd, lesquels ne présentent pas de solution solide 

 pour les produits riches en cuivre, au contraire des autres alliages consi- 

 dérés ; 



3** Parmi ces produits métallurgiques, il en est quelques-uns qui sont 

 susceptibles d'être laminés ou martelés. Ce sont : 



a. Tous ceux qui sont formés des solutions désignées par la lettre a; 



p. Ceux qui sont formés de deux solutions solides, dont l'une est la solu- 

 tion a, ces dernières ne se laminent qu'à chaud. 



D'ailleurs, une étude beaucoup plus générale sur les alliages binaires, 

 que nous terminons, nous permettra prochainement de généraliser ces 

 observations. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur un nouveau siliciure de tungstène Si'- Tu. Note 

 de M. Ed. Defacqz, présentée par M. A. Haller. 



On n'avait isolé jusqu'ici qu'une seule combinaison du silicium avec le 

 tungstène; ces deux corps, chauffés au four électrique, forment un composé 

 d'aspect métallique, d'apparence cristalline et assez dur pour rayer le 

 rubis ('); il correspond à la formule Si^Tu- (^). Nous avons réussi' à 

 isoler un nouveau sdiciure de formule Si'Tu. 



Préparations. — Ce siliciure s'obtient par deux méthodes différentes. 



Première méthode. — On applique le procédé indiqué par M. Lebeau (^); on fait 

 donc agir, au four électrique, le siliciure de cuivre sur le tungstène amorphe préparé 

 par la réduction, au rouge, de l'anhydre tungslique par Thydrogène. 



On prend les proportions suivantes : 



Siliciure de cuivre à 5o pour loo go parties 



Tungstène amorphe » » lo » ('*) 



et l'on chauffe au four électrique pendant i minute et quart avec un courant de 8oo à 

 900 ampères sous 5o volts. 



La masse métallique que l'on retire est successivement traitée par l'acide azotique 



(') H. MoissAN, Comptes rendus, t.CXXIII, 1896, p. i3. 

 (-) E. ViGOUROLX, Comptes rendus, t. CXXVII, 1898, p. SgS. 

 C*) P. Lebeau, Comptes rendus, t. CXXVIII, 1899, p. gSS. 



('*) Suivant la teneur en silicium du siliciure de cuivre et les quantités employées 

 de chaque corps on produit d'autres siliciures cristallisés. 



